‘ 
FABRICAT. DU VERRE POUR LES EMPL. OPTIQ. 313 
portion de verre et une autre, devient évidente à cause 
de celle qui a lieu entre les propriétés de l'oxide de 
plomb et celles des autres matériaux , et une variation 
qui dans le crown ou le plate-glass ne produiroit aucun 
effet sensible à l'œil nu , formeroit des raies très-visibles 
dans le flint-glass. Il est donc nécessaire que le mé- 
lange soit beaucoup plus parfait dans ce verre que dans 
les autres, et malheureusement toutes les circonstances 
tendent à ce qu’il le soit moins. L’oxide de plomb est 
une substance si pesante et en même temps si fusible, 
qu'elle se fond et se précipite en laissant les autres 
matériaux s’accumuler au haut du creuset ; les moyens 
qu'on emploie pour opérer le mélange de la compo- 
sition sont tellement imparfaits, dans les circonstances 
ordinaires, que le verre qui est au fond du creuset et 
celui qui se trouve au haut ont une pesanteur spéci- 
fique très-différente. Les chiffres suivans présentent le 
tableau de quelques résultats de ce genre ; les vases 
dont les échantillons sont provenus , ne contenoient 
qu'une profondeur de ce verre de six pouces; la cha- 
leur avoit été entretenue pendant vingt-quatre heures et 
la composition étoit faite avec les matériaux ordinaires. 
Verre Pris En} 3 38 3,30 3,28 3,21 3,15 3,73 3,86 3,81 3,31 3,30 
haut du creus. 
Verre pris en 
bas du creus. 
Ces différences sont grandes, et choisies pour exem- 
Laog 3,77 3,85 3,52 3,80 4,62 474 4:75 3,99 3,74 
ples ; mais il y a tout lieu de croire que le même état 
de choses a lieu, quoique avec moins de force, dans 
tous les vases de flint-glass que l’on fabrique de la ma- 
nière ordinaire, 
